( i542 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur une nouvelle constante diélectrique. Note de 



M. Neyiieneuf. 



« En continuant, par la méthode décrite dans une Note précédente 

 [Comptes rendus, t. LXXXV, p. 5/(7), la comparaison des différentes sub- 

 stances isolantes, employées comme lames diélectriques d'un condensa- 

 teur, j'ai vérifié, pour des verres de même nature, que le rapport - de 

 l'épaisseur au nombre d'étincelles correspondant à une quantité donnée 

 d'électricité était constant. J'ai déterminé, en outre, la valexir de ce rap- 

 port pour les différentes variétés de verres du commerce. 



» Pour des substances beaucoup plus isolantes, ébonite, caoutchouc et 



paraffine, le rapport -, que l'on peut appeler constante condensante, va en 



augmentant d'une manière marquée avec l'épaisseur, sans doute à cause 

 de la déperdition par l'air. Il faudra, par suite, ne comparer que les ré- 

 sultats obtenus avec des lames d'épaisseurs peu différentes. 



J'ai pu mesurer, par le même procédé, la constante condensante de l'air. 

 Je l'ai trouvée plus forte que pour les substances précédentes. Ce résultat 

 peut s'expliquer par la déperdition qui accompagne le transport des molé- 

 cules du plateau positif au plateau négatif ( ' ) ; mais il n'en doit pas 

 moins être conservé, car cette déperdition est tout à fait comparable à 

 celle qui a pour cause, dans le cas du verre, une certaine conductibilité. 



M Le tableau suivant résume les déterminations qui m'inspirent le plus 

 de confiance. J'ai ramené à l'air, comme terme de comparaison, la valeur 

 des constantes : 



Nature Constante 

 du diélectrique. condensante. 



Air 1 . I 



Lame étalon 2,2 



Verre glace [') 2,53 



» violet 2,4 



» rouge 1,8 



» vert 2 ,08 



» bleu 2 



» blanc 1,9 



Ébonite o,83 



Canutchouc vulcanisé o,g5 



Paraffine o,'y8 



(') annales de Cliimie et de Physique, 5" série, t. II. 



(') La constante 2,53 a été trouvée la même pour cinq lames de glace dont l'épaisseur 

 variait de 2""", 6 à G'""", 4. 



